( 8ai ) 

 tion de la théorie da la cémentation industrielle que j'ai donnée il y a 

 six ans. 



» Pour contrôler une fois de plus cette explication, j'ai employé le 

 moyen qui m'a toujours réussi. J'ai mélangé ce graphite inactif avec une 

 grande quantité de carbonate de potasse (lo pour loo), et dans une autre 

 expérience avec autant de carbonate de baryte naturel ; dans les deux cas 

 l'aciération s'est produite facilement (i). Il est donc bien constant qiie c'est 

 l'alcali qui manquait, et que c'est à l'absence de ce corps, en même temps 

 qu'à la présence du soufre, qu'il faut attribuer l'insuccès des premières 

 opérations. 



» Le graphite n'est pas le seul charbon qui soit incapable de cémenter 

 le fer ; le noir de fumée calciné est dans le même cas, et bien probablement 

 le coke, la plombagine et tous les charbons privés d'alcalis et de g;:z car- 

 bures donneraient les mêmes résultats. 



» Dans une prochaine communicalion, je rapporterai des expériences 

 que j'ai faites avec le noir de fumée calciné, et qui m'ont amené à observer 

 un fait très-intéressant pour la question des aciers. » 



MÉTALLURGIE. — Cémentation du fer par le charbon et par l'oxyde de carbone. 

 Note de M. Margueritte, présentée par M. H. Sainte-Claire Deville. 



« Pour réfuter ce que j'avais avancé, M. Caron avait à prouver que le 

 charbon pur ne cémente pas et que l'oxyde de carbone au rouge est sans 

 action sur le fer pur. Dans sa Note du lo octobre, je n'ai pas trouvé cette 

 preuve expérimentale. En fait, il s'agissait de savoir si le charbon pur, si 

 i'oxyde de carbone peuvent cémenter le fer. M. Caron ne conteste ni n'af- 

 firme pour le moment que le contact du fer et du charbon produise une 

 faible cémentation, que l'oxyde de carbone ait une légère action carbu- 

 rante dans certaines circonstauces (2). Il se borne à rechercher s'ils agissent 

 peu ou beaucoup et s'ds méritent d'être comptés parmi les agents les moins 

 actifs ou les plus actifs de la cémentation industrielle. Il ne fait plus porter 

 la discussion que sur la plus ou moins grande activité du charbon et de 



(i) Dans une première expérience, je métais contenté d'imljiber le graphite d'une solution 

 de carbonate de potasse, comme je le fais pour le charbon de bois inactif; mais, sans doute 

 à cause du soufre, la proportion du carbone n'était pas suffisante, car je n'ai obtenu que 

 des traces de cémentation. 



(■2) Comptes rendus, lo octobre 18G4, p. 61 5. 



